Source: http://docplayer.fi/977844-Juotoslaastien-erottuminen-ja-tunkeutuvuus-betoniterastangon-ja-ankkurointireian-valiin.html
Timestamp: 2017-06-23 20:51:25+00:00
Document Index: 2300938

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Juotoslaastien erottuminen ja tunkeutuvuus betoniterästangon ja ankkurointireiän väliin - PDF
Juotoslaastien erottuminen ja tunkeutuvuus betoniterästangon ja ankkurointireiän väliin
Download "Juotoslaastien erottuminen ja tunkeutuvuus betoniterästangon ja ankkurointireiän väliin"
Leo Otto Kähkönen
1 TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R Juotoslaastien erottuminen ja tunkeutuvuus betoniterästangon ja ankkurointireiän väliin Kirjoittaja: Hannele Kuosa Luottamuksellisuus: julkinen2 3 2 (13) Alkusanat Tutkimus toteutettiin vuonna Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää valittujen betoniterästankojen ankkurointilaastien käyttäytymistä pääsoin tarkoitusta varten kehitettyjä standardoimattomia laboratoriokokeita käyttäen. Tämä tutkimus ei anna tietoa siitä, täyttääkö ankkurointiaine standardin [SFS-EN ] toiminnalliset vaatimukset. Tutkimus on Betoniteknisten taitorakennetutkimusten alaprojekti, jonka rahoittivat Liikennevirasto, Helsingin kaupunki, Tampereen kaupunki ja Säteilyturvakeskus. Tutkimukseen valittujen tuotteiden toimittamisesta tutkimukseen vastasivat tuotteiden edustajat. Tutkimuksen johtoryhmään kuuluivat: Ossi Räsänen, liikennevirasto Jouko Lämsä, Liikennevirasto Mauno Alaluusua, Liikennevirasto Jari Louhivirta, Säteilyturvakeskus Risto Parkkila, Liikennevirasto/VR Track Oy Timo Rytkönen, Helsingin kaupunki Petri Kantola, Tampereen kaupunki Espoo, Hannele Kuosa4 3 (13) Sisällysluettelo Alkusanat Johdanto Tavoite ja tutkimusperiaatteet Laastit ja tutkimukset Laastit Tutkimukset Massojen valmistus, massatiedot ja koetulokset Massojen valmistus ja massatiedot Koetulokset Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset Lähdeviitteet... 135 4 (13) 1 Johdanto Betoniterästankojen ankkuroinneissa käytetään ankkurointiaineita, jotka ovat standardin SFS-EN mukaan hydraulisiin sideaineisiin tai synteettisiin hartseihin tai näiden seokseen perustuvia aineita, jotka asennetaan notkeudeltaan nestemäisenä tai pastana harjaterästen juottamiseksi sementtibetonirakenteisiin. [SFS-EN 1504] Soveltuva ankkurointireiän halkaisija on suhteessa ankkurointiaineen ominaisuuksiin ja betoniterästangon halkaisijaan. Tyypillisesti reiän halkaisijan tulisi olla sementtipohjaista laastia käytettäessä 7 15 mm betoniterästangon halkaisijaa suurempi [SILKO 2.261]. Esimerkiksi Ø16 mm betoniterästankoa käytettäessä reiän tulisi olla kooltaan noin 30 mm. Jos rakenteeseen ei voida porata halkaisijaltaan suuria reikiä, on etu, jos ankkurointi onnistuu vaikka betoniterästangon ja reiän välinen rako jää suhteellisen pieneksi. Laastin ominaisuudet kuten työstettävyysominaisuudet ja kuiva-aineksen suurin raekoko sekä rakeisuus vaikuttavat siihen, kuinka suuri betoniterästanko voi olla suhteessa reiän halkaisijaan. Ankkuroinnin onnistumisen takaamiseksi huomiota tulee kiinnittää laastin osa-aineiden riittävän tehokkaaseen sekoittamiseen sekä työstettävyysaikaan. Betoniterästangon tartuntaa voi heikentävää myös juotoslaastin erottuminen tai kutistuminen. Laastin paisumisesta on etua, koska se voi parantaa tartuntaa. Kaupallisten laastien käyttöohjeita tulee noudattaa tarkoin ja esimerkiksi suurinta vesimäärää ei saa ylittää. Tässä tutkimuksessa hankittiin tietoa tilaajan valitsemien laastien toiminnasta betoniterästankojen ankkurointiaineina pääosin tarkoitusta varten kehitettyjä standardoimattomia laboratoriokokeita käyttäen. Standardi [SFS-EN ] määrittelee mm. toimivuutta koskevat vaatimukset ankkurointiaineille, joita käytetään betoniterästankojen ankkurointiin. Tämä tutkimus ei anna tietoa siitä täyttääkö ankkurointiaine standardin [SFS-EN ] toiminnalliset vaatimukset. 2 Tavoite ja tutkimusperiaatteet Tavoitteena oli selvittää ankkurointia simuloivin laboratoriokokein, miten betoniterästankojen ankkurointi onnistuu valittuja kaupallisia laasteja käyttäen. Tavoitteena oli myös tutkia laboratoriokokein tutkimuksiin valittujen laastikoostumusten työstettävyys-, tilavuudenmuutos-, erottumis- ja vedenerottumiskäyttäytymistä. Lisäksi määritettiin laastien kuiva-aineiden rakeisuus. Tutkimukseen valittiin tilaajan toimesta kuusi kaupallista laastituotetta, joiden katsottiin soveltuvan betoniterästankojen ankkurointiin. Tutkimusta varten kehitettiin erityiset suhteellisen yksinkertaiset koemenetelmät, joilla halutut laastien ominaisuudet pystyttiin pääpiirteissään selvittämään. Menetelmät eivät olleet eurooppalaisen standardoinnin mukaisia menetelmiä. Tutkimus ei anna tietoa siitä, täyttyvätkö ankkurointiaineelle standardissa [SFS-6 5 (13) EN ] esitetyt toiminnalliset vaatimukset. Sementtipohjaisten tuotteiden toiminnalliset ominaisuudet ovat siirtymä ulosvetokokeessa ja kloridi-ionipitoisuus. [SFS-EN 1881, SFS-EN ] 3 Laastit ja tutkimukset 3.1 Laastit Tutkimuksen valittiin 7 laastikoostumusta, jotka olivat joko eri tuotteita tai laastin vesimäärä oli erilainen. 3.2 Tutkimukset Tutkimuksen laboratoriokokeet on esitetty Taulukossa 1. Standardoimattomien laboratoriokokeiden tarkempi kuvaus ja valokuvia kokeiden suorittamisesta on esitetty Liitteessä 1. Massan valmistumisen jälkeen aloitettiin välittömästi vedenerottumis- ja tilavuudenmuutoskoe (pystysuuntainen akryyliputki). Heti sen jälkeen tehtiin betoniterästankojen tunkeutumiskoe (kalteva pahviputki). Pääsääntöisesti tunkeutumiskoe tehtiin ensin käyttäen betoniterästankoa Ø16 mm, seuraavaksi käyttäen betoniterästankoa Ø20 mm ja viimeiseksi käyttäen betoniterästankoa Ø12 mm. Lopuksi määritettiin laastin juoksevuus. Juoksevuuskokeen tekoajankohdaksi kirjattiin aika, joka oli kulunut laastin sekoittamisen aloittamisesta. Joissakin tapauksissa juoksevuus mitattiin lisäksi myös myöhempänä ajankohtana. Alkuvaiheen (0 3 h) tilavuudenmuutos määritettiin myös 1000 ml:n mittalasissa. Tätä koetta varten valmistettiin erillinen annos laastia. Kuivatuotteiden rakeisuudet määritettiin standardin [SFS-EN :2002] mukaisesti, mutta tätä tulosta ei esitetä tässä raportoinnissa.7 6 (13) Taulukko 1. Laboratoriokokeet. Koe Standardi Kuvaus Vedenerottuminen Soveltaen SFS-EN 445 (kohta 4.5) Akryyliputki: Øsisä30 mm; pituus n mm (täyttö n. 970 mm:iin asti), pystysuorassa, ei betoniteräatankoa sisällä, täyttö heti massan valmistumisen jälkeen, mitataan erottuvan veden määrää (korkeutta putkessa), tuloksena 15 min - 2 h aikana erottunut vesimäärä [til.-%] (ks. Liite 1) Tilavuudenmuutos Soveltaen SFS-EN 445 (kohta 4.5) Akryyliputki: Øsisä 30 mm; pituus n mm (täyttö n. 970 mm:iin asti), pystysuorassa, ei betoniterästankoa sisällä, täyttö heti massan valmistumisen jälkeen, mitataan laastin korkeutta (ei sisällä erottunutta vettä), tuloksena alkuvaiheen (15 min - 2 h) tilavuudenmuutos [til.-%] (ks. Liite 1) Betoniterästankojen (Ø 12 mm, Ø 16 mm ja Ø 20 mm) tunkeutuminen ankkurointireikään Ø sisä 30 mm Juoksevuustesti (suppilomenetelmä) ja massan lämpötila Alkuvaiheen tilavuudenmuutos mittalasissa (1000 ml; h345 mm) Soveltaen SFS-EN 445 (kohta 4.4) SFS-EN 445 (kohta 4.3) Rakeisuus SFS-EN : Täytetään pahviputki (Øsisä 30 mm, pituus 500 mm, seinämän paksuus 3 mm, esikostutettu: 10 sekuntia lämpötilaltaan n. 13 oc vettä putkessa) osin laastilla (suppilo apuna), minkä jälkeen putki asetetaan kaltevuuteen 30 o. Välittömästi tämän jälkeen putkeen työnnetään betoniterästanko sen keskelle (apuna ohjurit). Kaikkiaan kolme tankokokoa, ensimmäiseen putkeen tanko Ø 16 mm ja jos Ø 16 mm:n tangon työntäminen putkeen onnistuu, toiseen putkeen Ø 20 mm ja kolmanteen Ø 12 mm. Laastin kovettumisen jälkeen pahviputki laitetaan noin 1 vuorokaudeksi veteen, minkä jälkeen pahvi poistetaan ja arvioidaan ankkuroinnin onnistuminen (betoniterästangon tunkeutumissyvyys, laastin tiivistyminen, onkalot, huokoset). Laastin juoksevuus, mitattuna aikana [s], joka kuluu, kun 1 litra laastia valuu suppilosta (Ø alaosa 10 mm). Samanaikaisesti mitataan massan lämpötila. Mittausjankohta kirjataan. Laasti kaadetaan välittömästi sekoittamisen jälkeen mittalasiin. Laastin pinnan korkeusaema mitataan tämän jälkeen ajankohtina 15 min, 30 min, 45 min, 1 h, 2 h ja 3 h. Tuloksena laastin alkuvaiheen tilavuudenmuutos: paisuminen (+)/painuminen (-) [til.-%] Määritetään seulomalla kuivatuotteen rakeisuus. Seulakoot: 0,063-0,125-0,250-0, mm. 4 Massojen valmistus, massatiedot ja koetulokset 4.1 Massojen valmistus ja massatiedot Laastimassat sekoitettiin käyttäen sekoitinta Hobart (astian koko 10 litraa; Kuva 1). Sekoituksen kulku on esitetty Taulukossa 2. Jos massan notkeutta jouduttiin kasvattamaan, oli sekoitusaika hieman pidempi kuin Taulukossa 2 esitetty (massat n:o 4 ja 7). Kunkin valmistetun annoksen kuivatuotemäärä oli 10,4 kg. Tiedot valmistetuista massoista ja käytetyistä vesimääristä on esitetty Taulukossa 3. Mittalasissa tehtyyn tilavuudenmuutoskokeeseen valmistettiin erillinen laastiannos. Kuivatuotemäärä oli 3,0 kg ja sekoitus tehtiin käyttäen pientä laastisekoitinta (Hobart). Muutoin sekoitus tehtiin samoin kuin isomman annoksen sekoitus suuremmalla sekoittimella oli tehty.8 7 (13) Taulukko 2. Tiedot laastien sekoittamisesta. Toimenpide Aika [min] Teho Suurin osa vedestä sekoitusastiaan 0 1 Kuivatuotteen lisäys Alkusekoitus Loput vedestä Kaavinta Lisäsekoitus Loppusekoitus (tehokas) (= suurin teho) Kuva 1. Laastit sekoitettiin käyttäen sekoitinta Hobart. Annoskoko oli noin 5 litraa (10,4 kg kuivatuotetta + valittu vesimäärä). Taulukko 3. Valmistetut massat ja niiden vesimäärät. N:o & annos Vesimäärä [p.-%] 1 14,0 2 13,0 3 25,0 4 15,4 5 18,8 6a 1) 12,0 6b2 ) 12,0 7 13,3 1) Annoksella 6a testattiin betoniterästankokoko Ø16. 2) Annoksella 6b testattiin betoniterästankokoot Ø20 mm ja 12 mm. 4.2 Koetulokset Taulukoissa 5 on esitetty pystysuuntaista akryyliputkea käyttäen saadut tulokset vedenerottumisesta ja tilavuudenmuutoksesta. Taulukossa 4 on esitetty myös tulokset betoniterästankojen tunkeutumisesta ankkurointireikään (kalteva pahviputki). Kokeiden tekojärjestys oli: I) tanko Ø16 mm; II) tanko Ø20 mm ja III) tanko Ø12 mm. Massan n:o 6 tulokset vastaavat kahta annosta, joista ensimmäinen vastaa tankoa Ø16 mm. Taulukossa 4 on esitetty myös juoksevuuskokeen tulokset ja kokeen tekohetkellä mitatut massojen lämpötilat sekä mittalasissa tehdyn tilavuudenmuutoskokeen9 8 (13) tulokset. Taulukossa 4 on esitetty lisäksi joitakin massojen valmistuksen yhteydessä tehtyjä huomioita. Taulukossa 5 on esitetty silmämääräiset havainnot laastien tiivistymisestä ankkurointireikiin eli pahviputkiin. Kuvassa 2 on valokuvat ankkuroinneista pahviputkien poistamisen jälkeen (yläpuoliset pinnat). Kuvassa 3 on esitetty betoniterästankojen tunkeutumissyvyydet graafisesti. Kuvassa 4 on esitetty valokuvia laastien pinnoista sekä kaltevassa asennossa olleiden pahviputkien että pystysuuntaisten akryyliputkien osalta tapauksissa, joissa laasti/putki-rajapinnalla oli havaittavissa ilmahuokosia. Kuvassa 5 on esitetty kuivatuotteiden rakeisuudet. Numeeriset arvot on esitetty Liitteessä Kuva 2. Betoniterästankojen ankkuroinnit pahviputkien poistamisen jälkeen (yläpuoliset pinnat). Laastin n:o 2 osalta myös akryyliputkeen ankkuroitu betoniterästanko.10 N:o & annos Betoniteräatankojen tunkeutuminen [mm] (maksimi 500 mm) Ø 12 mm Ø 16 mm Ø 20 mm Aika sekoittamisen aloittamiseta [min] Juoksevuuskoe (suppilo, alaosa Ø10 mm) Aika [s] Lämpötila [ o C] Paisunta (n. 3 h) [til.-%] Vedenerottuminen [til.-%] 1000 ml:n mittalasi (laasti h345 mm) Alkuvaiheen tilavuudenmuutos: 0-3 h [til.-%] /40 234/342 26,5/25,5 n. +0,80 0,0 ei määritetty ,6 0 0, /30 87/125 21,2/21, ei mennyt läpi 26,5-0,5 (painui) -0,9 (painui) -1,3 (painui) 1) <0,05-0,6 (painui) /30 58/76 24,7/24,6 n. +0,4 0,1 +0,7 6a ei mennyt läpi 28 Akryyliputki (laasti h970 mm; Ø 30 mm] 6b kovettunutta ei mennyt läpi 28,3 0 0,0 0,0-0,1 (painui) 0,0 0,0-0,8 (painui) -1,3 (painui) Huomioita Ei havaittu erottumista sekoitusastiassa. Hyvä tiivistyvyys. Sekoitusastiassa havaittavissa pientä erottumista. 20 mm tanko ei tunkeutunut kokonaan 500 mm pitkään pahviputkeen, mutta tunkeutui 500 mm pitkään akryyliputkeen. Putkissa yläpinnalla huokosia (ks. valokuvat). 1) Mittalasi (1000 ml) haljennut ajankohtana 24 h, mikä viittaa siihen, että laasti paisui sen alkusitoutumisen (> 3 h) jälkeen. Sekoitusastiassa havaittavissa erottumista. Sekoitusastiassa ei havaittu erottumista, vaikka massa oli suhteellisen juoksevaa Putkissa yläpinnalla huokosia (ks. valokuvat). Tuote-esitteessä annettu ilmapitoisuus: 3-5 % Massa ei ollut juoksevaa. Kevyt tiivistys (koputtelu), jotta saatiin putkiin. - TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R (13) Taulukko 4. Betoniterästankojen tunkeutuminen, juoksevuus ja massan lämpötila, paisunta ja vedenerottuminen akryyliputkessa ja tilavuudenmuutos mittalasissa sekä kokeissa tehtyjä huomioita. 11 10 (13) Taulukko 5. Ankkurointien onnistumisen silmämääräinen arviointi. Ankkurointireiän pinta eli putki/laasti-rajapinta. N:o & annos Ankkurointireiän pinta eli putki/laasti-rajapinta. Silmämääräinen arviointi. Ø 12 mm Ø 16 mm Ø 20 mm 1 hyvin tiivistynyt, ei huokosia hyvin tiivistynyt, ei huokosia hyvin tiivistynyt, ei huokosia 2 hyvin tiivistynyt, yläpuolisessa pinnassa huokosia hyvin tiivistynyt, yläpuolisessa pinnassa huokosia (ks. Kuva 4) hyvin tiivistynyt, yläpuolisessa pinnassa huokosia (ks. Kuva 4) 3 hyvin tiivistynyt, ei huokosia hyvin tiivistynyt, ei huokosia hyvin tiivistynyt, ei huokosia 4 hyvin tiivistynyt, ei huokosia hyvin tiivistynyt, ei huokosia hyvin tiivistynyt, ei huokosia 5 hyvin tiivistynyt, ei huokosia hyvin tiivistynyt, ei huokosia hyvin tiivistynyt, ei huokosia 6a yläpuolisessa pinnassa huokosia 6b hyvin tiivistynyt, yläpuolisessa pinnassa huokosia hyvin tiivistynyt, yläpuolisessa pinnassa huokosia (ks. Kuva 4) 7 hyvin tiivistynyt, ei huokosia hyvin tiivistynyt, ei huokosia hyvin tiivistynyt, ei huokosia Kuva 3. Betoniterästankojen tunkeutuminen. Kokeiden tekojärjestys oli: I) tanko Ø16 mm; II) tanko Ø20 mm ja III) tanko Ø12 mm. Massan n:o 6 tulokset vastaavat kahta annosta, joista ensimmäinen vastaa tankoa Ø16 mm. Laasti n:o 2 Laasti n:o 6 Kuva 4. Pystysuoriin akryyliputkiin ja kalteviin (30 o ) pahviputkiin valetuissa laasteissa laasti/putki-rajapinnalla havaittuja ilmahuokosia. (pahviputkien yläpuoliset pinnat). Putkien sisähalkaisija oli 30 mm.12 11 (13) 5 Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset Seuraavassa ankkurointikokeen eli betoniterästankojen tunkeutumisen osalta arviointi perustuu tapaukseen, jossa Ø16 mm betoniterästanko työnnettiin kaltevuudessa 30 o olleeseen pahviputkeen, jonka sisähalkaisija oli Ø30 mm ja pituus 500 mm. Putkeen oli tätä ennen kaadettu ankkurointilaastia (putki pystyssä). Betoniterästankojen (Ø16 mm) ankkurointi valittuja kaupallisia laasteja käyttäen onnistui pääosin hyvin (pahviputki Ø30 mm; pituus 500 mm) eli tulos oli 500 mm/500 mm. Yhden laastin tapauksessa (n:o 6) tulos jäi vaillinaiseksi (390 mm/500 mm). Tämän laasti oli suhteellisen jäykkää ja lisäksi se jäykistyi ja kovettui erittäin nopeasti. Laastin nopean jäykistymisen takia tunkeutumista kaikilla kolmella betoniterästankokoolla ei ehditty testata ensimmäisellä valmistetulla annoksella (6a), minkä vuoksi valmistettiin toinen annos (6b). Käytännössä laastin suurinta sallittua vesimäärää ei saa ylittää, jotta laastin lujuusja tartuntaominaisuudet eivät vaarannu. Sen sijaan esimerkiksi ankkurointireiän täyttötekniikka voidaan valita laastin viskositeettiominaisuuksien mukaisesti. Käytännössä pienimmällä sallitulla tai suhteellisen pienellä vesimäärällä huonosti juoksevan ja tiivistyvän massan pumppaaminen ankkurointireikään sen pohjalta alkaen todennäköisesti tekee sen käytön mahdolliseksi. Kokeessa, jossa tutkittiin raudoitustangon tunkeutumista ankkurointireikään, tutkittujen laastien väliset erot ilmenivät erityisesti paksuimmalla tutkitulla tankokoolla, Ø20 mm. Betoniterästangon Ø20 mm ja putken välinen rako oli erittäin pieni (5 mm). Tulee kuitenkin huomata, että tähän tulokseen vaikutti mahdollisesti myös se, onnistuttiinko tanko työntämään ohjaimien avulla täysin keskelle kaltevaa pahviputkea. Tulosta Ø20 mm raudoitustangolle voidaankin pitää vain suuntaa antavana. Tutkituilla laasteilla erottuminen ja vedenerottuminen eivät muodostuneet suureksi ongelmaksi. Vedenerottumista pystysuuntaisessa akryyliputkessa (laastikorkeus n. 970 mm) ei yleensä ollut havaittavissa tai se oli vähäistä (<0,1 %; < 1 mm). Tosin kaksi massaa erottui ajan kuluessa sekoitusastiassa eli kiviainesrakeet painuivat jossain määrin alaspäin, mikä pienensi astian pohjalla olevan laastin työstettävyyttä. Sekoitusastiassa erottunutta massaa ei tulisi käyttää ilman homogenisointia. Vähäinenkin vedenerottuminen ja mahdollisesti myös kiviaineksen erottuminen voi vaikuttaa raudoitustangon ulosvetokokeessa saatavaan tulokseen. Siirtymä ulosvetokokeessa on varsinainen ankkurointiaineen toiminnallinen ominaisuus [SFS-EN ]. Yleisesti massan juoksevuuden ja erottumistaipumuksen välillä ei ole välttämättä yhteyttä. Myös hyvin juokseva ja tiivistyvä massa voi olla täysin stabiilia. Kysymys on siitä, miten massan koostumus kuten lisäaineet ja käytettyjen kuivaainesten hienous ja rakeisuus on optimoitu sekä juoksevuuden ja tiivistyvyyden että myös erottumattomuuden osalta. Käytännössä oleellista on, että massan juoksevuutta ei kasvateta lisäämällä siihen vettä yli ohjeellisen suurimman sallitun13 12 (13) määrän. Tämä voi lisätä herkästi ja selvästi erottumista, pienentää lujuutta ja heikentää ankkuroinnin tartuntaa. Vaikka juoksevuuskokeessa saatu tulos eli aika, joka kului tietyn massamäärän valumiseen suppilosta, oli joissakin tapauksissa suhteellisen pitkä, ei tämä välttämättä tarkoittanut sitä, että ankkurointi olisi ollut vaikeaa. Ankkuroinnin onnistumisessa vaikuttavat kaikki massan tiivistyvyys- ja viskositeettiominaisuudet sekä rakeisuus. Työstöaika ja sekoittamisen jälkeen tapahtuvat viskositeettimuutokset vaikuttavat myös. Tässä tutkimuksessa kokeet tehtiin laboratoriossa noin +20 o C:n lämpötilassa ja sekoitusveden lämpötila oli kaikissa tapauksissa noin +15 o C. Myös ympäristön ja massan lämpötila vaikuttavat massojen viskositeettiominaisuuksiin ja niiden muuttumiseen, mikä tulee käytännössä ottaa huomioon. Laastin pieni suurin raekoko ja pieni karkean aineksen (esim. d > 0,250 0,5 mm) osuus ja voi olla eduksi betoniterästankojen tunkeutumisessa erityisesti silloin, kun tangon koko on suuri suhteessa reiän kokoon. Betoniterästankojen tunkeutumiseen vaikuttavat kuitenkin myös laastin viskositeettiominaisuudet ja sitoutumisnopeus. Ainoastaan kahden massan (n:o 1 ja n:o 5) osalta oli havaittavissa selvä alkuvaiheen paisuminen pystysuuntaisessa akryyliputkessa (h970 mm), johon massa kaadettiin heti sekoittamisen jälkeen. Koska muiden osalta paisumista ei havaittu, tehtiin vastaava koe myös käyttäen 1000 ml:n mittalasia. Koetta ei kuitenkaan tehty laastille n:o 1, joka oli paisunut selvästi. Myös mittalasissa paisumista havaittiin vain laastin n:o 5 osalta, joka oli paisunut myös akryyliputkessa. Muiden massojen osalta alkuvaiheen tilavuudenmuutosta ei havaittu (tulos 0,0 %) tai mittalasissa (h345 mm) havaittiin laastipinnan painumista (0,6-1,3 % eli 2,1 4,5 mm). Yhden laastin osalta mittalasi oli haljenneena ajankohtana 24 h, mikä viittaa siihen, että laasti paisui kovettuneena alkuvaihetta myöhemmässä vaiheessa. Kaikkiaan jo sitoutuneen ja kovettuneen laastin paisumista ei voi havaita käytetyllä alkuvaiheen mittalasimenetelmällä. Alkuvaiheen paisumisesta voi olla hyötyä vain, jos ankkurointi ehditään tehdä ennen kuin paisuminen on päättynyt. Yleisesti tutkimuksessa ankkuroinnit onnistuivat hyvin. Tutkitut laastit olivat kuitenkin monelta osin toisistaan poikkeavia. Erityisesti niiden reologiset ominaisuudet olivat erilaisia. Reologiaa ei kuitenkaan tässä tutkimuksessa varsinaisesti tutkittu (reometrillä). Lisäksi selviä eroja oli mm. sitoutumis- ja kovettumisnopeuksissa sekä alkuvaiheen tilavuudenmuutoksessa. Myöskään alkutai loppusitoutumisaikaan ei varsinaisesti mitattu, mutta siitä saatiin kuitenkin likimääräinen käsitys. Kaikkien laastien seulakoon 2 mm läpäisy oli noin 100 %. Vedenerottumisessa ja myös muussa erottumisessa erot olivat vähäisempiä. Käytännön betoniterästankojen ankkurointityössä sekä valitun laastin käyttäytyminen että olosuhteet tulee tuntea hyvin ja ottaa tarkoin huomioon jotta ankkurointi onnistuisi parhaalla mahdollisella tavalla. Tuote-esitteessä annettua suurinta vesimäärää ei saa ylittää vaikka esimerkiksi laastin juoksevuus arvioitaisiin subjektiivisesti liian pieneksi. Sen sijaan tulee valita kulloinkin kaikilta ominaisuuksiltaan soveltuva laasti ja työmenetelmät.14 13 (13) Lähdeviitteet SFS-EN Ankkurijänteiden injektointilaasti. Testausmenetelmät. 14 p. SFS-EN Muurauslaastien testimenetelmiä. Osa 17: tuoreen laastin vesiliukoisen kloridipitoisuuden määrittäminen. 7 s. SFS-EN Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet ja niiden yhdistelmät. Määritelmät, vaatimukset, laadunvalvonta ja vaatimustenmukaisuuden arviointi. Osa 6: betoniterästangon ankkurointi. 17 s. SFS-EN Products and systems for the protection and repair of concrete structures. Test methods. Testing of anchoring products by the pull-out method. 8 p. SFS-EN Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet ja niiden yhdistelmät. Testausmenetelmät. Sementtipohjaisen injektointilaastin viskositeetin määrittäminen. 7 s. SFS-EN Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet ja niiden yhdistelmät. Rakeisuuden luokittelu. Osa 1: menetelmä esivalmisteisten laastien kuiva-aineksille. 8 s.15 TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R LIITE 1 1 (3) Soveltaen SFS-EN 445 (kohta 4.5) Ks. alla olevat kuvat. Akryyliputki: Ø sisä 30 mm; pituus n mm (täyttö n. 970 mm:iin asti), pystysuorassa, ei betoniterästankoa sisällä Täyttö heti massan valmistumisen jälkeen. Mitataan erottuvan veden määrää (korkeutta putkessa). Tuloksena 15 min - 2 h aikana erottunut vesimäärä [til.-%] Standardoimattomien kokeiden kuvaus Vedenerottuminen ja tilavuudenmuutos pystysuuntaista akryyliputkea käyttäen Vedenerottuminen Tilavuudenmuutos Soveltaen SFS-EN 445 (kohta 4.5) Ks. alla olevat kuvat. Akryyliputki: Ø sisä 30 mm; pituus n mm (täyttö n. 970 mm:iin asti), pystysuorassa, ei betoniterästankoa sisällä. Täyttö heti massan valmistumisen jälkeen. Mitataan laastin korkeutta (ei sisällä erottunutta vettä). Tuloksena alkuvaiheen (15 min - 2 h) tilavuudenmuutos [til.-%] A B C Vedenerottumisen ja tilavuudenmuutoksen mittaaminen. A) Laastin kaataminen akryyliputkeen. B) Akryyliputket telineessä (yksi tyhjä ja kaksi laastilla täytettyä putkea) C) Tilavuudenmuutoksen ja vedenerottumisen mittaaminen: merkitään laastipinnan korkeus heti putken täyttämisen jälkeen (viiva). Veden haihtuminen estetty muovitulpalla. Seurataan laastin tilavuuden muuttumista ja vedenerottumista.16 Betoniterästankojen tunkeutuminen ankkurointireikään Betoniterästankojen (Ø12 mm, Ø16 mm ja Ø20 mm) tunkeutuminen ankkurointireikään Ø sisä 30 mm Soveltaen SFS-EN 445 (kohta 4.4) TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R LIITE 1 2 (3) Kostutetaan pahviputki (Ø sisä 30 mm, pituus 500 mm, seinämän paksuus 3 mm) pitämällä putkessa 10 sekuntia lämpötilaltaan n. 13 o C vettä, Täytetään pahviputki osin laastilla (suppilo apuna), minkä jälkeen putki asetetaan kaltevuuteen 30 o. Välittömästi tämän jälkeen putkeen työnnetään betoniterästanko sen keskelle (apuna ohjurit). Kaikkiaan kolme tankokokoa, ensimmäiseen putkeen tanko Ø16 mm ja jos Ø16 mm:n tangon työntäminen putkeen onnistuu, toiseen putkeen Ø20 mm ja kolmanteen Ø12 mm Laastin kovettumisen jälkeen pahviputki laitetaan noin 1 vuorokaudeksi veteen, minkä jälkeen pahvi poistetaan ja arvioidaan ankkuroinnin onnistuminen: betoniterästangon tunkeutumissyvyys, laastin tiivistyminen, onkalot, huokoset. A B C D A) Esikostutetut pahviputket kaltevuudessa 30 o. B) Betoniterästangon työntäminen (tasaisesti) laastilla täytettyyn pahviputkeen. C) Ylimääräinen laasti pursuaa putkesta ulos. D) Betoniterästangot Ø16 mm, Ø20 mm ja Ø12 mm putkiin työnnettyinä.17 TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R LIITE 1 3 (3) Alkuvaiheen tilavuudenmuutos mittalasissa Alkuvaiheen tilavuudenmuutos mittalasissa Mittalasi: 1000 ml; h345 mm Laasti kaadetaan välittömästi sekoittamisen jälkeen mittalasiin. Laastipinnan korkeusasema mitataan tämän jälkeen ajankohtina 15 min, 30 min, 45 min, 1 h, 2 h ja 3 h. Tuloksena laastin alkuvaiheen tilavuudenmuutos: paisuminen (+)/painuminen (-) [til.-%] Menetelmällä ei saada tietoa siitä, paisuuko laasti myöhemmin eli 3 tunnin alkuvaiheen jälkeen. 1 2 A B A) Laasti1000 ml:n mittalasissa. B) Laastipinnan korkeusaseman mittaaminen: 1) ajankohtana t = 0 h 2) ajankohtana t = 3 h Samankaltaiset tiedostot
TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-06016-09 Betonin halkeamien injektointiaineiden, imeytysaineiden ja sulkuaineiden SILKO-kokeet 2009 Luottamuksellisuus: Julkinen 1 (8) Raportin nimi Betonin halkeamien injektointiaineiden, Lisätiedot Betonin korjausaineiden materiaalivaatimukset
Betonin korjausaineiden materiaalivaatimukset Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Muussa maassa valmistettu tuote 3 Tuoteryhmien koeohjelmat... 3 4 Väri- ja tummuusmääritys... 7 4.1 Periaate... 7 4.2 Koemenettely... Lisätiedot Betonin korjausaineiden SILKOkokeet
TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02283-09 Betonin korjausaineiden SILKOkokeet 2009 Luottamuksellisuus: Julkinen 1 (9) Raportin nimi Betonin korjausaineiden SILKO-kokeet 2009 Asiakkaan nimi, yhteyshenkilö ja yhteystiedot Lisätiedot Betonikivien soveltuvuus ajoneuvoliikennealueille
Betonikivien soveltuvuus ajoneuvoliikennealueille Betonikiviä on käytetty Suomessa päällystämiseen jo 1970-luvulta lähtien. Niiden käyttöä perusteltiin muun muassa asfalttia paremmalla kulutuskestävyydellä, Lisätiedot Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje
Taiter-pistoansaan ja Taiter-tringaliansaan käyttöohje 17.3.2011 1 Taiter Oy Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje 17.3.2011 Liite 1 Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC2: nro 22 Lisätiedot Selvitys P-lukubetonien korkeista ilmamääristä silloissa Siltatekniikan päivät
Selvitys P-lukubetonien korkeista ilmamääristä silloissa Siltatekniikan päivät 25.1.2017 Jouni Punkki, Betoniviidakko Oy Esityksen sisältöä Esitellään kaksi Liikenneviraston Betoniviidakko Oy:llä teettämää Lisätiedot Sideaineen talteenoton, haihdutuksen ja tunkeuma-arvon tutkiminen vanhasta päällysteestä. SFS-EN 12697-3
Sideaineen talteenoton, haihdutuksen ja tunkeuma-arvon tutkiminen vanhasta päällysteestä. SFS-EN 12697-3 1 Johdanto Tutkimus käsittelee testausmenetelmästandardin SFS-EN 12697-3 Bitumin talteenotto, haihdutusmenetelmää. Lisätiedot Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu
TUTKIMUSSELOSTUS NRO RTE9 (8) LIITE Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu Sisältö Sisältö... Johdanto... Tulokset.... Lämpökynttilät..... Tuote A..... Tuote B..... Päätelmiä.... Ulkotulet.... Hautalyhdyt, Lisätiedot Ohje Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. Viitteet 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1.
1 21110 Suodatinkerrokset Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1. 21110.1 Suodatinkerroksen materiaalit Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti Lisätiedot Tausta. Materiaalit ja menetelmät
1 Liisa Manner 12.12.2007 Valio Oy T&K, PL 30, 00039 Valio Tuula Sontag Strohm Kari Thessler Elintarviketeknologian laitos, Agnes Sjöbergin katu 2, 00014 Helsingin yliopisto Tausta Työn tavoitteena oli Lisätiedot RAKEISUUSMÄÄRITYS, HYDROMETRIKOE
Kiviainekset, yleisominaisuudet PANK-2103 PANK RAKEISUUSMÄÄRITYS, HYDROMETRIKOE PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA Hyväksytty: 17.4.2002 Korvaa menetelmän: 20.3.1995 1. MENETELMÄN TARKOITUS 2. MENETELMÄN SOVELTAMISALUE Lisätiedot PANK PANK- 4306 ASFALTTIMASSAN JÄÄTYMIS- SULAMIS-KESTÄVYYS. Asfalttimassat ja päällysteet 1. MENETELMÄN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE
Asfalttimassat ja päällysteet PANK- 4306 PANK ASFALTTIMASSAN JÄÄTYMIS- SULAMIS-KESTÄVYYS. PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA Hyväksytty: Korvaa menetelmän: 7.12.2011 1. MENETELMÄN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Lisätiedot KIVIAINESTEN VERTAILUKOKEET Sami Similä Destia Oy / Asiantuntijapalvelut
KIVIAINESTEN VERTAILUKOKEET 2015 Sami Similä / Asiantuntijapalvelut Espoo huhtikuu 2015 1 Sisältö: 1. Johdanto sivu 2 2. Testit ja näytteet sivu 3 3. Tulokset testeittäin sivu 3 3.1 Kuulamylly sivu 3 3.2 Lisätiedot ERITYISRUOKAVALIOPROJEKTI 2012
3.5.2013 ERITYISRUOKAVALIOPROJEKTI 2012 Gluteenittomuusväitteiden valvonnan projektiyhteenveto Hämeenlinnan ympäristöterveydenhuolto Sanna Tuomi terveystarkastaja Viranomaispalvelut Wetterhoffinkatu 2 Lisätiedot 213213 Komposiittistabilointi (KOST)
InfraRYL, TK242/TR4, Päivitys 19.3.2015/KM 1 213213 Komposiittistabilointi (KOST) Infra 2015 Määrämittausohje 2132. 213213.1 Komposiittistabiloinnin materiaalit 213213.1.1 Komposiittistabiloinnin materiaalit, Lisätiedot JOINTS FIRE COMPOUND PRO+ Palokipsimassa läpivienteihin
TUOTEKUVAUS on koostumukseltaan erityinen kipsipohjainen, kutistumaton laasti, joka sekoitetaan veden kanssa. Palokatkomassa voidaan sekoittaa joko kaadettavaksi tai levitettäväksi läpivientien ympärille. Lisätiedot Varmennustodistuksen arviointiperusteet. Valmisbetoni
Varmennustodistuksen arviointiperusteet Valmisbetoni Varmennustodistuksen arviointiperusteet Valmisbetoni 2 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 5 1.1 Ohjeiden soveltamisala... 5 1.2 Sovellettavat vaatimusasiakirjat... Lisätiedot Arab Company for Petroleum and Natural Gas Services (AROGAS) Johtaja, insinööri Hussein Mohammed Hussein
MISR PETROLEUM CO. Keneltä Kenelle Teknisten asioiden yleishallinto Suoritustutkimusten osasto Arab Company for Petroleum and Natural Gas Services (AROGAS) Johtaja, insinööri Hussein Mohammed Hussein PVM. Lisätiedot POIJUJEN JA VIITTOJEN ASENNUKSEN TUOTEVAATIMUKSET
POIJUJEN JA VIITTOJEN ASENNUKSEN TUOTEVAATIMUKSET Oulu 31.10.2007 Muutettu 30.11.2011 Insinööritoimisto Ponvia Oy Taka-Lyötyn katu 4, 90140 OULU Puh. 0207419900, fax 0207419909 Liikennevirasto 2 Poijujen Lisätiedot Ohje Valmiiseen emulsioon ei saa lisätä tartuketta.
1 21421 Sirotepintaus (SIP) 21421.1 Sirotepintauksen materiaalit Laatuvaatimuksina esitetyistä materiaaliominaisuuksista toimitetaan tilaajalle joko käytetyn materiaalierän CE-merkintä tai tuoteseloste Lisätiedot FRAME: Ulkoseinien sisäinen konvektio
1 FRAME: Ulkoseinien sisäinen konvektio Sisäisen konvektion vaikutus lämmönläpäisykertoimeen huokoisella lämmöneristeellä eristetyissä ulkoseinissä Petteri Huttunen TTY/RTEK 2 Luonnollisen konvektion muodostuminen Lisätiedot TODISTUS TEHTAAN LAADUNVALVONNASTA. Naulalevyrakenteet
VTT EXPERT SERVICES OY Sertifiointi ja tuotehyväksyntä PL 1001, 02044 VTT TODISTUS TEHTAAN LAADUNVALVONNASTA 0809 CPD 0716 Rakennusalan tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21 Lisätiedot Voimassa: Toistaiseksi
1 (7) Antopäivä: 17.06.2015 Voimaantulopäivä: 01.07.2015 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Muutostiedot: Soveltamisala: O-luokan ajoneuvot Sisällysluettelo Lisätiedot PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 BETONIRAKENTEIDEN KORJAAMINEN 20.1.2006 1 ESITYÖT. 1.1 Pintarakenteet
PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 1 ESITYÖT 1.1 Pintarakenteet Ennen betonikorjaus- tai pinnoitustöiden aloittamista on tilaajan edustajan kanssa käytävä läpi korjattavalla tai pinnoitettavalla alueella olevat Lisätiedot Vertailukokeet ja standardimuutokset
1 Vertailukokeet ja standardimuutokset PANK menetelmäpäivä 28.1.2010 Pirjo Kuula-Väisänen, TTY/Maa- ja pohjarakenteet Sisältö 2 Hienoainesten vertailukokeiden tulokset Kiviainesten lujuuskokeiden vertailukokeiden Lisätiedot BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Rappausohje
BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Simolinintie 1 06100 PORVOO (019) 5244 922 www.laastikulma.fi 2 RAPPAUSOHJE BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Rapattava alusta Betoniharkko Lisätiedot MODIX Raudoitusjatkokset
MODIX Raudoitusjatkokset Betoniyhdistyksen käyttöseloste nro 23 2/2009 MODIX -raudoitusjatkos Peikko MODIX raudoitusjatkosten etuja: kaikki tangot voidaan jatkaa samassa poikkileikkauksessa mahdollistaa Lisätiedot Osasto: Materiaalin käsittely, Rikkihapon annostelu agglomeraattiin kuljettimella
1/6 Osasto: Projekti: TK Materiaalin käsittely, Rikkihapon annostelu agglomeraattiin kuljettimella Pvm. 17.12.2015 jatkettu 7.4.2016 Tekijä: Ville Heikkinen, Matti Okkonen, Herkko Kylli Asiakirja: Tulokset Lisätiedot Betonilaboratorio, käyttämätön voimavara?
Betonilaboratorio, käyttämätön voimavara? Betonin kesäkokous, Tampere 10.8.2012 Suomen Betoniyhdistys ry Betonilaboratorio tutkii Kolmas osapuoli edellyttää betonista tutkittavan Puristuslujuus Notkeus Lisätiedot Lähtökohta. Testi. Kuva 1. C20/25 Testikappale jossa Xypex Concentrate sively
Lähtökohta Testin lähtökohtana oli uudiskohde, jonka maanalaiset kellariseinät olivat ulkopuolisesta bentoniitti eristyksestä huolimatta vuotaneet. Kohteen rakennuttaja halusi vakuutuksen Xypex Concentrate Lisätiedot Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelu, lisäohjeita FEMlaskentaa
1 (1) Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelijoilla Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelu, lisäohjeita FEMlaskentaa varten. Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelu on tehtävä Liikenneviraston Lisätiedot PANK ry Laboratoriotoimikunta. Testauslaboratorioiden käyttöön:
PANK ry Laboratoriotoimikunta Testauslaboratorioiden käyttöön: - Asfalttimassat, käsikirjojen 165-1 ja 165-2 testausmenetelmästandardien -liitteiden muutokset - Asfalttien testausmenetelmästandardien muut Lisätiedot 02. TULISIJALAASTIT. Tulostettu / 9
Tulostettu 1.2.2017 1 / 9 02. TULISIJALAASTIT Saviuunilaasti SUL 2 Tulenkestävä muurauslaasti TKM 4 Tulenkestävä valumassa TKV 6 Tulenkestävä korjausmassa 8 Saviuunilaasti SUL 2 / 9 SAVIUUNILAASTI SUL Lisätiedot Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta
Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö... Lisätiedot Maaperätutkimukset. Maaperätutkimusten tarkoituksena on varmistaa, että suunniteltava järjestelmä soveltuu kohteeseen Koekuoppa
Maaperätutkimukset Maaperätutkimusten tarkoituksena on varmistaa, että suunniteltava järjestelmä soveltuu kohteeseen Koekuoppa Selvitetään maalaji Otetaan näyte laboratoriotutkimuksia varten JA / TAI Tehdään Lisätiedot Asfalttimassojen tyyppitestaus ja CE-merkintä
Asfalttimassojen tyyppitestaus ja CE-merkintä Tyyppitestaus ja CE-merkintä EU:n rakennustuotedirektiivi -> rakennustuoteasetukseksi 7/2012 Sellaisenaan kansalliseen lainsäädäntöön Vaatimustenmukaisuuden Lisätiedot Ilmakanaviston äänenvaimentimien (d=100-315 mm) huoneiden välisen ilmaääneneristävyyden määrittäminen
TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-02258-06 1 (2) Tilaaja IVK-Tuote Oy Helmintie 8-10 2 Jyväskylä Tilaus Tuomas Veijalainen, 9.1.2006 Yhteyshenkilö VTT:ssä VTT, Valtion teknillinen tutkimuskeskus Erikoistutkija Lisätiedot Pumppukoulu koostuu teknisistä artikkeleista, joiden tarkoitus on auttaa pumpun käyttäjiä yleisissä uppopumpun käyttöön liittyvissä asioissa.
Grindex pumppukoulu Grindex pumppukoulu Pumppukoulu koostuu teknisistä artikkeleista, joiden tarkoitus on auttaa pumpun käyttäjiä yleisissä uppopumpun käyttöön liittyvissä asioissa. Osa 1: Oikean pumpun Lisätiedot ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN
Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer + verkko, kuivumisaika Lisätiedot DEHN Lightning Protection
DEHN Lightning Protection HINNASTO 1.1.2016 FINN ELECTRIC OY Tässä hinnastossa on mukana myös Finn Electricin keskusvarastossa Helsingissä jatkuvasti varastoitavat tuotteet: (A) tuotteilla nopea saatavuus. Lisätiedot Rouhepuristetun solumuovin syttyvyyden määrittäminen menetelmän EN ISO :2002 mukaisesti
TESTAUSSELOSTE NRO RTE3488/03 15.10.2003 T018 (EN ISO/IEC 17025) Rouhepuristetun solumuovin syttyvyyden määrittäminen menetelmän EN ISO 11925-2:2002 mukaisesti Tilaaja: Jeven Oy VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA Lisätiedot RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit
RTA-, RWTL- ja RWTSnostoAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...2 2 RTA-NOSTOANKKUREIDEN MITAT...3 2.1 RTA-nostoankkureiden mitat ja toleranssit...3 Lisätiedot TESTAUSSELOSTUS Nro VTT-S Ilmaääneneristävyyden määrittäminen Lasiseinä liukuovella, Fasad 30
TESTAUSSELOSTUS Nro VTT-S-01533-14 28.3.2014 Ilmaääneneristävyyden määrittäminen Lasiseinä liukuovella, Fasad 30 Tilaaja: Scan-Mikael Oy TESTAUSSELOSTUS NRO VTT-S-01533-14 1 (2) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö Lisätiedot ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN
Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer laatta saumoihin, Lisätiedot Olavinlinnan Paksun bastionin etelä- ja itäjulkisivut
Olavinlinnan Paksun bastionin etelä- ja itäjulkisivut Korjaustyöt Syksy 2011 Talvi 2012 Tuija Väli-Torala Mirva Kleemola Katariina Sommarberg 1 JOHDANTO Paksun bastionin etelä- ja itäjulkisivujen korjauksia Lisätiedot CHIMFIX. Asennusopas
CHIMFIX Asennusopas Työvälineet painolla varustettu naru hormin mittaukseen metrimitta muurauskauha astia muurauslaastille rautasaha kulmahiomakone taskulamppu iskuporakone betoni- ja metalliporanteriä Lisätiedot TESTAUSSELOSTUS Nro VTT-S Ilmaääneneristävyyden määrittäminen Yksilasinen siirtolasiseinä, SCM L-35-ACUSTO
TESTAUSSELOSTUS Nro VTT-S-01531-14 28.3.2014 Ilmaääneneristävyyden määrittäminen Yksilasinen siirtolasiseinä, SCM L-35-ACUSTO Tilaaja: Scan-Mikael Oy TESTAUSSELOSTUS NRO VTT-S-01531-14 1 (2) Tilaaja Tilaus Lisätiedot Lattiabetonit Betonin valintakriteerit, pinnoitettavat lattiat
Lattiabetonit Betonin valintakriteerit, pinnoitettavat lattiat Vesa Anttila Kehityspäällikkö Rudus Oy Sirotepinnan levitys edellyttää oikeaa ajankohtaa sekä betonia, josta voi imeytyä vettä pinnoitteen Lisätiedot TITRAUKSET, KALIBROINNIT, SÄHKÖNJOHTAVUUS, HAPPOJEN JA EMÄSTEN TARKASTELU
Oulun Seudun Ammattiopisto Raportti Page 1 of 6 Turkka Sunnari & Janika Pietilä 23.1.2016 TITRAUKSET, KALIBROINNIT, SÄHKÖNJOHTAVUUS, HAPPOJEN JA EMÄSTEN TARKASTELU PERIAATE/MENETELMÄ Työssä valmistetaan Lisätiedot tilaus- tai toimituspäivämäärä: (tilaus) näytteiden muoto ja halkaisija: poralieriö, Ø 46 mm Näyte 1.1 seinä. Ohuthie ulkopinnasta alkaen.
1 (10) 08.02.2013 Puh. 0207 864 12 Fax 0207 864 800 Ramboll Finland Oy Lauri Harle Säterinkatu 6 PL 25 02601 ESPOO analyysi: OHUTHIEANALYYSI kohde: Uimahalli näytetunnukset: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, Lisätiedot Lattiabetonien notkeus ja lisäaineet
Lattiabetonien notkeus ja lisäaineet Vesa Anttila Maalis-2012 13.3.2012 Oikein valitun lattiabetonin tulee kestää eri työvaiheet Betonilattiapäivä 2012 Tampere 1 Lattiabetonien notkeus on oikea kun Betonin Lisätiedot saumaus- ja tiivistysaineet
saumaus- ja tiivistysaineet POWERCOLOR Sementtipohjaisen saumalaastin uusinta sukupolvea sisältää hopea ioneja ja käytetään 1 5 mm leveisiin saumoihin. SILVER ACTIVE SYSTEM on oligodynaaminenhopea ionien Lisätiedot Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly
Asennus- ja käyttöohje Kuormalavahylly PÄÄDYN KOKOAMINEN Kiristysmomentti, ruuviliitos Ruuvi M0 8.8 Maks. kiristysmomentti 7 Nm Ruuviliitoksiin on käytettävä lukitusmuttereita M0 luokka 8 Taptite M6 Maks. Lisätiedot Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6. DIN EN :2004 -sertifioitu järjestelmä
Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6 1. K & H Korroosiosuoja- ja tartuntalaasti Korroosiosuojaus ja tartuntalaasti samassa, raekoko < 0,5 mm Soveltuu myös tiesuolan vaikutuksille alttiisiin Lisätiedot Kuparin korroosionopeuden mittaaminen kaasufaasissa loppusijoituksen alkuvaiheessa
Kuparin korroosionopeuden mittaaminen kaasufaasissa loppusijoituksen alkuvaiheessa Jari Aromaa, Lotta Rintala Teknillinen korkeakoulu Materiaalitekniikan laitos 1. Taustaa, miksi kupari syöpyy ja kuinka Lisätiedot Asennusohjeet. Uponor-pumppukaivo 150 l
Asennusohjeet Uponor-pumppukaivo 150 l Paketin purkaminen ja esivalmistelu Avaa pumppukaivopaketti ja varmista, että sinulla on kaikki asentamisessa tarvittavat osat. Paketin sisältö 1. Pumppuyksikkö 2. Lisätiedot HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3
HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET Uponorumpisäiliö 10 m 3 1 Monta huolta vähemmän luotettavilla Uponor-ratkaisuilla Teit hyvän ratkaisun valitessasi luotettavan Uponorjätevesijärjestelmän. Lisätiedot ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN
Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause Lisätiedot Paikkaus- ja pinnoitusaineille polku SILKO-ohjeisiin
TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY hen (EI) ON CE-merkki, DoP EI ON Ei SILKOon AVCP 2+ EI ON SILKO-koeohjelma Livin www-sivuilta Paikkausaineet SILKO-kokeet Paikkaus- ja pinnoitusaineille polku SILKO-ohjeisiin Lisätiedot Räjähdysvaarallisten tilojen laitteiden standardit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi
Räjähdysvaarallisten tilojen laitteiden standardit Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteiden standardit Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteiden standardit ovat Lisätiedot Tukikerroksen vaihto-/puhdistustyön yleiset laatuvaatimukset
Päällysrakennetöiden yleiset laatuvaatimukset PYL 1(8) Tekninen yksikkö 5.6.1998 90/731/98 Korvaa määräykset 3.10.1997 RHK 265/731/97, 20.1.1998 RHK 91/731/98 ja 20.1.1998 RHK 90/731/98 Tukikerroksen vaihto-/puhdistustyön Lisätiedot TTY FYS-1010 Fysiikan työt I AA 1.2 Sähkömittauksia Ilari Leinonen, TuTa, 1. vsk Markus Parviainen, TuTa, 1. vsk.
TTY FYS-1010 Fysiikan työt I 14.3.2016 AA 1.2 Sähkömittauksia 253342 Ilari Leinonen, TuTa, 1. vsk. 246198 Markus Parviainen, TuTa, 1. vsk. Sisältö 1 Johdanto 1 2 Työn taustalla oleva teoria 1 2.1 Oikeajännite- Lisätiedot TESTAUSSSELOSTE Nro VTT-S Uponor Tacker eristelevyn dynaamisen jäykkyyden määrittäminen
TESTAUSSSELOSTE Nro VTT-S-03566-14 31.7.2014 Uponor Tacker eristelevyn dynaamisen jäykkyyden määrittäminen Tilaaja: Uponor Suomi Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-03566-14 1 (2) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö Lisätiedot POIJUKETTINGIT JA SAKKELIT LAATUVAATIMUKSET
POIJUKETTINGIT JA SAKKELIT LAATUVAATIMUKSET Oulu 01.02.1993 Muutettu 30.11.2011 Insinööritoimisto Ponvia Oy Taka-Lyötyn katu 4, 90140 OULU Puh. 0207419900, fax 0207419909 Poijukettingit ja sakkelit, Laatuvaatimukset Lisätiedot BETONISEN JULKISIVUN. KUNTOTUTKIMUS OHUTHIE NÄYTTEILLÄ KATRIINAN SAIRAALA Katriinankuja 4, Vantaa
BETONISEN JULKISIVUN KUNTOTUTKIMUS OHUTHIE NÄYTTEILLÄ KATRIINAN SAIRAALA Katriinankuja 4, Vantaa ISS PROKO OY KIINTEISTÖJEN KÄYTÖNOHJAUS 21.12.2012 Raportti 2 (5) KATRIINAN SAIRAALA 21.12.2012 Kiinteistöjen Lisätiedot Kemiaa tekemällä välineitä ja työmenetelmiä
Opiskelijalle 1/4 Kemiaa tekemällä välineitä ja työmenetelmiä Ennen työn aloittamista huomioi seuraavaa Tarkista, että sinulla on kaikki tarvittavat aineet ja välineet. Kirjaa tulokset oikealla tarkkuudella Lisätiedot Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje
Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 TOIMINTATAPA... 4 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 5 2.1 MATERIAALIT... 5 2.2 RAKENNEMITAT... 5 3 VALMISTUS... 6 3.1 VALMISTUSTAPA... Lisätiedot UUSI LIEKINLEVIÄMISEN TUTKIMUSLAITE
UUSI LIEKINLEVIÄMISEN TUTKIMUSLAITE Johan Mangs Palotutkimuksen päivät 2009 Espoo Hanasaaren kulttuurikeskus 25. 26.8.2009 Johdanto Liekin leviäminen jähmeän aineen pinnalla on keskeinen tutkimusaihe VTT:n Lisätiedot Tynnyrissä on mukavaa! 1
ÖSEL KÄYTTÖOHJE Copyright Ösel Tubs Tynnyrissä on mukavaa! 1 Sisällysluettelo ESITTELY 3 TURVALLISUUS 4 KYLPYTYNNYRIN ASENTAMINEN 5 KYLPYTYNNYRIN LÄMMITTÄMINEN 7 KYLPYTYNNYRIN HUOLTAMINEN 8 Tynnyrissä Lisätiedot Kunnossapitoyksikön päällikkö
RATAHALLINTO KESKUS BANFÖRVALTNINGS CENTRALEN 8.11.2004 1277/731/2004 STANDARDIN SFSEN 13450 RAIDESEPELIKIVIAINEKSET KANSALLINEN SOVELTAMISOHJE Ratahallintokeskus on hyväksynyt standardin SFSEN 13450 Raidesepelikiviainekset Lisätiedot ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa III: Tekninen raportointi
ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa III: Tekninen raportointi Sisältö Raportoinnin ABC: Miksi kirjoitan? Mitä kirjoitan? Miten kirjoitan? Muutamia erityisasioita 1 Miksi Lisätiedot PFISTERER ASENNUSOHJE TENSOREX C+
ASENNUSOHJE TENSOREX C+ TENSOREX C+ on uusi raitio- ja rautatielinjojen lankojen automaattinen jousikiristyslaite. TENSOREX-tuotteet ovat saatavana vain Pfistereriltä. TYYPIN A kiinnityskannatin O- ja Lisätiedot Kuva 1. öljypolttimella varustetun Jaakko-lavakuivurin lämmityslaite, puheilla ja putki, joka ohjaa savukaasut uunia sytytettäessä säkkilavan ohi.
VAKOLA Postios. Helsinki Rukkila Puhelin Helsinki 43 48 12 Rautatieas. Pitäjänmäki VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS 1957 Koetusselostus 262 Kuva 1. öljypolttimella varustetun Jaakko-lavakuivurin Lisätiedot VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET
VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET Lue käyttöohjeet huolella ennen käyttöä! Alla on listattuna vintturin komponenttejä ja niiden käyttö. Vintturi on tarkoitettu ainoastaan ajoneuvoihin Lisätiedot 6 TARKASTELU. 6.1 Vastaukset tutkimusongelmiin
173 6 TARKASTELU Hahmottavassa lähestymistavassa (H-ryhmä) käsitteen muodostamisen lähtökohtana ovat havainnot ja kokeet, mallintavassa (M-ryhmä) käsitteet, teoriat sekä teoreettiset mallit. Edellinen Lisätiedot Testiraportti 1 (10) JMS-Tuote Oy Lehtiniementie Nokia SUIHKUKALUSTEIDEN KOEKUORMITUKSET TESTIN PÄIVÄMÄÄRÄ
Testiraportti 1 (10) JMS-Tuote Oy Lehtiniementie 7 37120 Nokia SUIHKUKALUSTEIDEN KOEKUORMITUKSET TESTIN PÄIVÄMÄÄRÄ 6. - 9.9.2016 KOKEEN SUORITTAJA ASIAKAS Tampereen ammattikorkeakoulu, OpenLab. Laboratorioinsinööri Lisätiedot Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO 2 (18) Markkinoilla olevia työmaakaiteita 10.10.2013 6591/070/2010. Työmaakaiteita koskevia luetteloita...
LIIKENNEVIRASTO 2 Sisällysluettelo Työmaakaiteita koskevia luetteloita... 3 Teräksisiä kaiteita... 4 Betonisia kaiteita... 12 Vesitäytteisiä kaiteita... 14 Työmaakaiteisiin soveltuvia törmäysvaimentimia... Lisätiedot 1. Lasketaan käyttäen kymmenjärjestelmävälineitä
Turun MATIKKAKAHVILA 22.09.2016 Teija Laine 1. OTTEITA UUDESTA OPETUSSUUNNITELMASTA: "Vuosiluokkien 3 6 matematiikan opetuksessa tarjotaan kokemuksia, joita oppilaat hyödyntävät matemaattisten käsitteiden Lisätiedot Naulat Raudoitusverkot Harjatangot Muut verkot Väliketuet ja sidelangat Ansasraudoitteet Nostolenkit Kierrehaat Irtohaat Rengasraudoitteet
Naulat Raudoitusverkot Harjatangot Muut verkot Väliketuet ja sidelangat Ansasraudoitteet Nostolenkit Kierrehaat Irtohaat Rengasraudoitteet Erikoisraudoitteet RAUDOITUSVERKOT VARASTOTUOTTEET B500K, SFS Lisätiedot MENETELMÄ POISTETTU KÄYTÖSTÄ Asfalttimassat ja -päällysteet, perusmenetelmät.
Asfalttimassat ja -päällysteet, perusmenetelmät. PANK-4004 PANK PÄÄLLYSTENÄYTTEEN VALMISTUS PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA Hyväksytty: Korvaa menetelmän: 5.8.1997 1. MENETELMÄN TARKOITUS Menetelmä esittää Lisätiedot Geologian tutkimuskeskus Q 19/2041/2006/1 20.11.2006 Espoo JÄTEKASOJEN PAINUMAHAVAINTOJA ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSESSA 1999-2006.
Geologian tutkimuskeskus Q 19/2041/2006/1 20.11.2006 Espoo JÄTEKASOJEN PAINUMAHAVAINTOJA ÄMMÄSSUON JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSESSA 1999-2006 Seppo Elo - 2 - GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tekijät Seppo Elo KUVAILULEHTI Lisätiedot Palokuristimien painehäviö - tuloilman päätelaitteet S11-125 ja S55 400 x 100 mm - S
LAUSUNTO Nro. RTE1890/05 12.5.2005 Palokuristimien painehäviö - tuloilman päätelaitteet S11-125 ja S55 400 x 100 mm - S Tilaaja: Vasatherm Finland Oy VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA LAUSUNTO NRO RTE1890/05 Lisätiedot PERINTEISELLÄ SAVILAASTILLA LUOT NÄYTTÄVIÄ, TERVEELLISTÄ ASUMISTA EDISTÄVIÄ SISÄPINTOJA. NYT MYÖS SÄVYTETTYNÄ.
PERINTEISELLÄ SAVILAASTILLA LUOT NÄYTTÄVIÄ, TERVEELLISTÄ ASUMISTA EDISTÄVIÄ SISÄPINTOJA. NYT MYÖS SÄVYTETTYNÄ. Juvan teollisuuskatu 21 B Puh. 09-774 2720 www.kivira.fi 02920 Espoo Fax. 09-774 27211 info@kivira.fi Lisätiedot FERROMETAL OY:N BETONIRUUVIEN TARTUNTA- VETOKOKEET JA LEIKKAUSKOKEET - Koetulokset
TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO LIITE A NRO 1846 TUTKIMUSSELOSTUKSEEN 1839 FERROMETAL OY:N BETONIRUUVIEN TARTUNTA- VETOKOKEET JA LEIKKAUSKOKEET - Koetulokset Tampere 2010 2(5) Liite A Tampereen teknillisen Lisätiedot Perusopintojen Laboratoriotöiden Työselostus 1
Perusopintojen Laboratoriotöiden Työselostus 1 Kalle Hyvönen Työ tehty 1. joulukuuta 008, Palautettu 30. tammikuuta 009 1 Assistentti: Mika Torkkeli Tiivistelmä Laboratoriossa tehdyssä ensimmäisessä kokeessa Lisätiedot Laatua raaka-aineiden jalostamiseen Elintarvike- ja poroalan koulutushanke
porotietokansio täyslihavalmisteet Hannu Pekkala 2006 Laatua raaka-aineiden jalostamiseen Elintarvike- ja poroalan koulutushanke 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Määritelmä... 3 2 Raaka-aineet... 3 3 Suolaus... 3 Lisätiedot Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje
Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket. Lisätiedot TRV 300. Termostaattianturit Joka sisältää tuntoelimen tai jossa erillinen tuntoelin
TRV 300 Termostaattianturit Joka sisältää tuntoelimen tai jossa erillinen tuntoelin IMI TA / Termostaatit ja patteriventtiilit / TRV 300 TRV 300 Nämä omavoimaiset patteriventtiileiden termostaattianturit Lisätiedot 31 Kivipäällystäminen. 315 Kantava kerros Sitomattomat kantavat kerrokset. MaaRYL Uusiminen 315 Kantava kerros TK
1 31 Kivipäällystäminen 315 Kantava kerros 31, 33 Päällyste 315 Kantava kerros 22341 Jakava kerros 22342 Suodatinkerros Pohjamaa Kuva 315:K1 Kantavan kerroksen sijainti rakenteessa. 3151 Sitomattomat kantavat Lisätiedot NESTEIDEN KÄSITTELY TYNNYRISUPPILOT & TYNNYRIKANNET
NESTEIDEN KÄSITTELY TYNNYRI & TYNNYRIKANNET TYNNYRINKANSI SUOJAA NESTEET NOPEASTI JA YKSINKERTAISESTI Tynnyrinkansi, joka tekee tavallisesta 200 L tynnyristä paloturvallisen säiliön ongelmajätteille. Täyttää Lisätiedot Tuloilmaikkunaventtiilien Biobe ThermoPlus 40 ja Biobe ThermoPlus 60 virtausteknisten suoritusarvojen määrittäminen
TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-07841-12 20.11.2012 Tuloilmaikkunaventtiilien Biobe ThermoPlus 40 ja Biobe ThermoPlus 60 virtausteknisten suoritusarvojen määrittäminen Tilaaja: Dir-Air Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-07841-12 Lisätiedot TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S Pro Clima Acrylat Solid liiman tartuntakokeet
TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-25-14.9. Pro Clima Acrylat Solid liiman tartuntakokeet Tilaaja: Redi-Talot Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-25-1 (5) Tilaaja Redi-Talot Oy Jarmo Puronlahti Yrittäjäntie 23 18 KLAUKKALA Lisätiedot VAHVISTA TUOTEMERKKIÄ. asiakaskohtaisten hyllykourujen avulla
VAHVISTA TUOTEMERKKIÄ asiakaskohtaisten hyllykourujen avulla KLASSISET HYLLYKOURUT KOURUMALLIT VAKIOVÄRIT Kirkas valkoinen musta MATALAPOHJAISET KOURUT Korkeille tai puolikorkeille tuotteille. KOURU, JOSSA Lisätiedot Ideaalikaasut. 1. Miksi normaalitila (NTP) on tärkeä puhuttaessa kaasujen tilavuuksista?
Ideaalikaasut 1. Miksi normaalitila (NTP) on tärkeä puhuttaessa kaasujen tilavuuksista? 2. Auton renkaan paineeksi mitattiin huoltoasemalla 2,2 bar, kun lämpötila oli + 10 ⁰C. Pitkän ajon jälkeen rekkaan Lisätiedot TUOTE & ASENNUS OPAS 2011
TUOTE & ASENNUS OPAS 2011 1 一 Asennusopas ulkolattiat 1 Malli: Asennus FINA021 1.1 Tuotteen lyhyt johdanto: 1.1.1 Tuotteen muoto: Kiillotettu 1.1.2 Tuoteen profiili: Sileä 1.1.3 Tuotteen soveltaminen: Lisätiedot LABROC 2056/OH TUTKIMUSRAPORTTI
1 (6) OHUTHIEANALYYSI Tilaaja: Wise Group Finland Oy/ Tomi Valkeapää Tilaus-/ toimituspäivä: 13.01.2014 (tilaus) Kohde/ projektinumero: Louhentie 3 Näytetunnukset: 01.OH-RA, 02.OH-RA, 03.OU-RA Näytteiden Lisätiedot LIITE 1 VIRHEEN ARVIOINNISTA
1 Mihin tarvitset virheen arviointia? Mittaustuloksiin sisältyy aina virhettä, vaikka mittauslaite olisi miten uudenaikainen tai kallis tahansa ja mittaaja olisi alansa huippututkija Tästä johtuen mittaustuloksista Lisätiedot HPKM -pilarikenkien asentaminen. Tuotteen asentaminen elementtitehtaalla. Tuotteen tunnistaminen. Pilarikenkien asennus
Tuotteen asentaminen elementtitehtaalla Tuotteen tunnistaminen HPKM -pilarikenkiä on saatavana vakiomalleina (16, 20, 24, 30 ja 39), jotka vastaavat HPM -ankkurointipulttien kierrekokoja. Pilarikengän Lisätiedot 8-80 / 1.11.2015. Weber Superflex D2. Vedeneristysjärjestelmä. www.e-weber.fi
* because välitämme you care 8-80 / 1.11.2015 Weber Superflex D2 Vedeneristysjärjestelmä www.e-weber.fi 1 Hyvällä suunnittelulla ja huolellisella toteut uksella syntyy terve ja kes tävä märkätila Weberin Lisätiedot Rakennustuotteiden paloluokitus EN ja EN mitä huomioitava kokeissa
Rakennustuotteiden paloluokitus EN 13501-1 ja EN 13501-5 mitä huomioitava kokeissa Paloseminaari 19 Paloturvallisuus ja standardisointi 7.2.2017 Tiia Ryynänen VTT Expert Services Oy 1 Rakennustuotteiden Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute